Diingererzciigung. 1S,"> 



ist als Durchschnittsanalyse einer Partie von 15000 Zentner, welche bei 

 E. Güssefeld lagerten, zn betrachten. 



T. Gemahlenes Phosphat, Durchschnittsprobe von 1000 Zentner 

 von E. Güssefeld in Hamburg. 

 IL Stücke Original-Navassa-Phosphat, ebendaselbst. 

 III. Probe von 1866. 

 IV- „ von 15000 Zentner. 



I. II. III. IV. 



a. b. 



Ulbricht. Bretschneider. Bretschneider. Bretschneider. Gilbert. 



Wasser 2,7 *$£££; 3,54 2,34 6,13 3,01 



Organische Stufte und 1 — — — I 



chemisch geb. Wasser f ' 4,G4 3,30 7,49 j ' 



Kalk 37,6 38,35 41,06 30,S2 40,10 



Magnesia .... 0,6 1,72 2,09 0,84 



Eisenoxyd . . . \ 3,40 2,58 5,40 \ 



Thonerde . . . j ' 6,50 5,57 8,90 \ ' 



Kali — 0,34 0,38 0,95 



Xatron — 0,32 0,52 0,31 



Phosphorsäure . . 33,5 35,60 36,06 34,66 33,28 



Schwefelsäure . . — 0,19 0,20 0,20 — 



Chlor — 0,08 0,06 0,35 — 



Kohlensäure , . . 2,5 2,58 3,91 1,39 2,15 



Kieselsäure ... — 1,34 1,24 1.24 — 



Sand 4,7 1,31 0,82 1,32 2,53 



100,9 99,91 100,13 100,00 100,00 



Ab davon Sauerstoff für Chlor 0,01 0,01 0,0S 



Bretschneider sagt auf Grund seiner Analysen über die Zusam- 

 mensetzung des Phosphats : Das Phosphat enthält hiernach der Hauptsache 

 nach neben basisch phosphorsaurem Kalk phosphorsaure Salze der Thon- 

 erde und des Eisenoxyds, ferner basisch phosphorsaure Magnesia und 

 kohlensauren Kalk. Die Mengenverhältnisse derselben schwanken in nicht 

 unbeträchtlichem Grade. 



Ulbricht dagegen hält nur einen sehr geringen Theil der Phos- 

 phorsäure — 3,3 Proz. — für an Eisenoxyd gebunden und ist der An- 

 sicht, dass der allergrösste Theil des Eisenoxyds (und der Thonerde) als 

 freies Oxyd oder in Verbindung mit Humuskörpern vorhanden ist. Schwe- 

 felsäure und Fluor fand derselbe in sehr geringen Mengen. 



C. Gilbert bestätigt durch seine Analyse diese Ansicht, indem er 

 nur 16,2 Proz. Phosphorsäure an Eisenoxyd etc. gebunden fand. 



BemerkensTverth ist der Unterschied des Gehalts an Eiseno.xyd und Thonerde 

 in den beiden Analysen der „Ihuchschnittsproben" von 1000 Ztr. gemahlenem Phos- 

 phat; die Differenz beträgt nahezu 5 Proz., eine Differenz, die bei der Beurtheilung 

 eines Phosphats hinsichtlich seiner Tauglichkeit als Material zu Superphosphat be- 

 trächtlich in die Wagschale fällt. Wir machen noch darauf aufmerksam , dass in 



